610 
Rivot und Duchanoy. 
Treiben. Die Treibherde sind, ihrer allgemeinen Einrichtung und ihren 
Hauptabmessungen nach, den am Harz gebräuchlichen analog. Sie haben 9 Fuss 
im Durchmesser und erhalten ihren Wind durch 2 Düsen. In sofern stimmen sie 
mit den Harzer Herden überein. Wir müssen indess sogleich den wesentlichen 
Unterschied zwischen den beiden Treibmethoden auseinandersetzen. Am Harz 
sucht man sehr silberhaltige, daher möglichst wenig Bleikörner einschliessende, 
verkäufliche Glätte zu gewinnen: die Arbeit muss also sehr sorgfältig und etwas 
langsam geführt werden, mit vorzüglicher Rücksicht darauf, dass die Glätte ohne 
beigemengtes Blei aus dem Herde trete. In Ungarn dagegen, und besonders zu 
Nagybänya, kommen Blei und Glätte nur als Mittel zur Ausziehung des göldischen 
Silbers in Betracht; der grösste Theil der Glätte wird gleich bei ihrem Austritte 
aus dem Herde redueirt und der Ueberrest beim Schmelzen der Geschicke oder 
des Steines aufgegeben, es ist mithin nicht so viel daran gelegen, die Glätte von 
Bleikörnern frei zu halten. Die Arbeit wird daher rascher betrieben und die 
Wirkung des Windes auf die Oberfläche des schmelzenden Metalles nicht so 
genau regulirt. 
Reduction der Glätte. Die Reduction der Glätte geschieht in einem 
kleinen Krummofen mit gusseisernen Wänden, der hart am Treibherde unterhalb 
der Glättgasse steht. Er misst: 
an Höhe ... 30 Zoll, 
an Breite ..16 „ 
an Tiefe ... 18 „ 
Er ist von 3 gusseisernen Platten und von der Grundmauer des Treibherdes 
eingeschlossen ; seine Brust ist mit kreisförmigen Löchern durchbohrt und geht 
etwa 2 Zoll tief gegen einen geneigten Abzug herab, durch den das Blei in einen, 
in der Hüttensohle ausgehöhlten, mit Gestübe gefütterten Tiegel abfliesst. Der Ofen 
wird immer mit Holzkohle, auf welche die Glätte aus dem Herde fliesst, gefüllt 
gehalten. Die zur Verbrennung nöthige Luft strömt durch den unteren Theil des 
Ofens und durch die Brustlöcher ein. 
Treibarbeit. Man treibt Werkblei von ungefähr gleichem Gold- und 
Silberhalt zusammen ab; die im Feinhalt oder Kupferhalt wesentlich abweichenden 
sondert man von den übrigen. Man unterscheidet das Werkblei nach 3 Haupt- 
abtheil ungen: 
1. goldarmes vom Armverbleien; 
2. goldreiches vom Reichverbleien; 
3. kupferhältiges von der Kupferauflösung. 
Das Werkblei aus dem Lechschmelzen wird der Classe zugetheilt, mit der 
es im Goldhalt am meisten übereinstimmt. 
Das Werkblei aus den Verbleiungen und selbst aus den ersten Stein- 
schmelzen kann man unmittelbar auf den Treibherd bringen; das bei der Kupfer- 
auflösung gewonnene muss aber vorerst abgesaigert werden. 
Das Saigern besteht in einer Schmelzung des Werkbleies bei geringer Tem- 
peratur und unter Zutritt der äusseren Luft; es gibt ziemlich reines Blei und eine 
